﻿131 



für 1.0368 g angew. Subst. berechnet = 0.0232 Fe 2 0 3 ; folglich 0.0208 FeO 

 neben 0.0285 Fe 2 0 3 vorhanden. 



Fl-Best. 0.6358 g gaben 0.0140 CaFl 2 = 0.0068 PI. 



Directe Wägung des Wassers (im C hlor c a 1 ci umroh r), 

 erhalten durch Glühen des Mineral pul vers im Kugelrohr 

 aus böhm. Glas. 



0.5436 lieferten = 0.0023 H 2 0 = 0.42%. 



Gesondert ausgeführte Glüh verlus tbesti m mu ngen 

 (im Platintiegel — zum Schluss unter Schmelzung des Pulvers vor der 



Gebläseflamme). 

 0.0150 g Glühverlust 

 0.0143 g 



1) 0.5364 g ergaben 



2) 0.5553 g 



3) 0.7508 g „ = 0.0208 g 



4) 0.6850 g ., = 0.0210 g 



5) 0.5611 g ., = 0.0176 g 



6) 0.4524 g „ = 0.0144 g 



7) 0.8476 g „ = 0.0260 g 



8) 0.5308 g* „ — 0.0142 g 



2.79% 

 2-57 % 



2.77% 

 3.06 % 



3.13% 



3.18% 

 3.06% 

 2-67 % 



Grosse, sehr 

 dunkel gefärbte 

 Krystalle einer 

 Stufe. 



Directe Wägung des beim Glühen des feinen Mineralpul- 

 vers in einer böhmischen Kugel röhre entweichenden Was- 

 sers (im Chlorcalciumrohr). 



1) 0.5619 g lieferten = 0.0034 H 2 0 = 0.60% 



2) 0.5760 g „ = 0.0038 ., = 0.65% 



3) 0.6500 g „ = 0.0036 „ = 0.55% 



4) 0.6504 g „ = 0.0045 „ = 0.69% 



5) 0.5436 g „ = 0.0023 „ == 0.42% 



Fluor - Bestimmungen. 



1) 0.8276 g gaben = 0.0182 CaFL> = 0.0088 Fl = 1.06% (gehört z. An. I.) 



2) 0.8950 g „ = 0.0210 „ = 0.0102 ., =1.13% (geh. z. An. II.) 



3) 1.1882 g „ -— 0.0324 „ = 0.0157 „ = 1.32% (Material v. einer 



neuen Stufe; mehr dunkel gefärbte Krystalle.) 



4) 0.6358 g „ = 0.0140 ., = 0.0068 „ = 1.06% (geh. z. An. III.) 



5) 1.0174 g „ = 0.0294 „ = 0.0143., = 1.40% ) Material von einer 



ö " " <° besonderen Stufe, 



6) 0.6156 g „ =0.0199 „ = 0.0096 „= 1.55 % J mit grossen sehr 



7) 0.6644 g „ = 0.0204 „ = 0.0099 „= 1 .49 % ) ^K^stliYen^ 



8) 0.7910 g* ., = 0.0203 „ = 0.0098 „ = 1.23 % 



Überführung von erhaltenem Calciumfluorid in Calcium- 

 sulfat und Wägung desselben zum Zweck der Controle. 



1) 0.0140 CaFl 2 (Anal. 4.) gaben = 0.0241 CaS0 4 ; d. Theorie verl. =0.0244 



2) 0.0199 „ (Anal. 6.) „ = 0.0349 „ „ ,, ., =0.0347 



3) 0.0203 ., (Fl-Best. 8) „ ^ 0.0346 „ =0.0353 



Mit KLEiN'scher Lösung behandeltes Material (cf. Schluss der Abh.). 



9* 



